— 414 — 
cación satisfactoria. Sin embargo, la causa del máximo ha 
de ser la misma que lo ha producido en nuestra curva, dada 
la gran tendencia que presenta el níquel a pasivarse en las 
soluciones alcalinas; el fenómeno del pasivado debió esca- 
par a la observación de aquellos Investigadores, porque en 
solución cianurada ha de dar lugar a la oxidación del cia- 
nuro a cianato sin desprendimiento de oxígeno, como tiene 
lugar con el ácido sulfúrico. 
Durante la electrólisis con corriente alterna se recubren 
los electrodos con una sustancia negra pulverulenta en can-- 
tidad muy exigua, sobre cuya naturaleza nada podemos 
afirmar, aun cuando no puede ser carbono, porque éste, con 
corriente continua, se disuelve casi cuantitativamente en 
electrólitos cuya unión contiene oxigeno, y además también 
se forma con hierro electrolítico. Los electrodos adquieren 
rápidamente, y aun con frecuencias bajas, una superficie 
cristalina no tan perfecta como la del cobre, 
La segunda curva rendimiento-densidad de corriente con 
electrólito en reposo fué determinada para la densidad de 
25 amperios por dem?. Fué preciso colocar una cuba elec- 
trolítica en un recipiente lleno de agua para evitar en lo 
posible un calentamiento del electrólito. Para estudiar con 
más detalle la marcha del pasivado creimos conveniente 
determinar la cantidad de sal férrica y ferrosa existente en 
el electrólito después de cada operación; para ello nos va- 
limos de una solución décimonormal de permanganato va- 
lorada con ácido oxálico y con hierro electrolítico. 
El electrólito era una solución de ácido sulfúrico en agua 
destilada y hervida para expulsar el aire. Sin embargo, 
como tuvimos que operar en un vaso abierto fué inevitable 
la oxidación de una parte de la sal ferrosa, seguramente 
muy pequeña dada la rapidez con que operamos. 
